Der gegenwärtige Stand d. Forschungen auf d. Gebiete d. Metallographie. 1 1 



mon. Deshalb läßt sich jede Legierungsreihe, in welcher eine neue Krv- 

 stallart sich bildet, zerlegen in eine Legierungsreihe aus dem einen Metall 

 und der neuentstehenden Krystallart, und eine zweite Reihe aus der neu- 

 entstehenden Krystallart und dem zweiten Metall. 



Wir wollen auch im folgenden zunächst bei den binären Systemen 

 bleiben, es wird dann späterhin, nachdem einmal die nötigen Anschauungs- 

 l'ormen gegeben sind, dem Leser nicht schwer fallen, die Betrachtungen 

 auch auf ternäre Systeme zu erweitern. 



Um bei unserem obigen Schulbeispiele Silber und Antimon zu bleiben, 

 so wird man also nach dem bisher (besagten sich bei sukzessiven Antimon- 

 zusätzen zu Silber die Produkte folgendermaßen vorstellen : 



Die ersten Zusätze von Antimon erzeugen das Antimonid, je mehr 

 Antimon zugesetzt wird, desto mehr Silber kann es in das Antimonid 

 überführen, die Mengen des letzteren wachsen, die des freien Silbers nehmen 

 ab, bis zuletzt nur noch das Antimonid vorliegt, und erst jetzt, nachdem 

 alles Silber in das Antimonid übergeführt ist, tritt bei weiteren Zusätzen 

 das Antimon in freiem Zustande in wachsenden Mengen neben dem Anti- 

 monid auf. 



Aber eine zweite Erscheinung kompliziert die Vorgänge noch etwas ; 

 um diese zu verstehen, betrachten wir zunächst den flüssigen Zustand. 

 Wir denken uns zwei Metalle einzeln geschmolzen, dann zusammen ge- 

 gossen und gut verrührt. Wir kfinnen dann entweder eine gleichmäßige 

 Flüssigkeit erhalten, d. h. mit anderen Worten : eine Lösung des einen 

 Metalls in dem anderen, oder wie man auch sagt, eine homogene Schmelze. 

 Dieser Fall ist der weitaus häufigste. 



Es kann aber auch, wie schon oben bemerkt, der Fall eintreten, daß 

 die beiden Metalle auseinanderlaufen, etwa wie Äther und Wasser, und 

 daß zwei getrennte flüssige Schichten sich übereinander absetzen. Daliei 

 ist keine der beiden Schichten ein absolut reines Metall. Absolute Unlös- 

 lichkeit gibt es überhaupt nicht. So wie Äther einige Prozent Wasser löst, 

 und Wasser einige Prozent Äther, so lösen auch zwei in der Schmelze 

 nicht volllvommen mischbare Metalle immer einen gewissen Gehalt von- 

 einander auf, wenn dieser Gehalt unter Umständen auch zu klein ist, um 

 nach unseren Methoden nachgewiesen werden zu können. Solche Metall- 

 paare sind beispielsweise Blei und Zink oder Wismut und Zink usw. Löst 

 man in reinem geschmolzenen Blei kleine Zusätze von Zink auf, so werden 

 diese zunächst von der Schmelze aufgenommen, so daß eine Untersuchung 

 derselben uns in allen Teilen einen gleichen Zinkgehalt zeigen würde. 

 Bald aber wird bei weiteren Zinkzusätzen die Sättigung erreicht und das 

 weiter zugesetzte Zink (es ist angenommen, daß die Temperatur über dem 

 Zinkschmelzpunkt liegt) muß nun eine selbständige Flüssigkeit bilden. 

 Diese Zinkschmelze löst ihrerseits auch Blei auf, bis zu ihrem Sättigungs- 

 gehalt , und man hat nun zwei Schmelzen , zinkhaltiges Blei und blei- 

 haltiges Zink, die miteinander im Gleichgewicht stehen. Weitere Zinkzu- 

 sätze vermehren nun fortgesetzt die Menge der bleihaltigen Zinkschicht, 



